Agnes Kelly: lieber Conchit. 
189 
keine Umlagerung erfährt. Aragonit-Krystalle zerfallen zwischen 
373® und 380®, aber erst nach einer Erhitzung auf 405® 
ist es mir sicher gelungen, ein einaxiges Axenbild zu sehen 
und dadurch die Umwandlung in Kalkspath zu constatiren. 
Conchit fängt schon zwischen 300® und 310® an sich in 
Kalkspath umzuwandeln, wie man aus dem Auftreten der 
für Kalkspath characteristischen Spaltbarkeit und Zwillings- 
lamellirung sicher nachweisen kann. Während der Umwand- 
lung wird die Orientirung der Hauptaxe im Allgemeinen nicht 
verändert. 
Da nur feinfaserige Aggregate zur Verfügung standen, ist 
es möglich, dass das specifische Gewicht wegen der Porosität 
etwas zu niedrig bestimmt ist. Der höchste Werth, welchen 
eine directe Messung ergeben hat, war = 2.865 für eine In- 
crustation aus einem Kessel. Krystallaggregate aus Karlsbad 
und andere Incrustationen aus Kesseln, Wasserbädern und Ge- 
fässen ergaben zwischen 2.830 und 2.845. Von Cyrena wurde 
durch Bestimmung des specifischen Gewichtes, des Kalkgehaltes 
und des specifischen Gewichtes der organischen Materie der 
Werth zu 2.874 berechnet. 
Die Härte ist bedeutend grösser als die von Kalkspath, 
Spaltbarkeit ist nicht nachzuweisen. 
Conchit ist einaxig negativ wie Kalkspath oder wenig- 
stens nahezu einaxig. In Conchitschalen, die aus parallelen 
Lamellen bestehen, sieht man zuweilen ein zweiaxiges Axenbild 
mit einem sehr kleinen Winkel der optischen Axen, wie man es 
sehr häufig auch sonst bei einaxigen Substanzen beobachtet. 
Die Brechungsindices wurden für Natriumlicht be- 
stimmt ; 
a) Nach der Total-Reflexions-Methode von Wollaston 
(mittelst eines Prismas auf einem Spectrometer). Da nur 
Kry stall- Aggregate mit mehr oder weniger parallelen Kry- 
stallaxen und keine einheitlichen Krystalle zur Verfügung 
standen, war es unmöglich, völlig scharfe Grenzen zu sehen. 
Die mittleren Werthe von mehreren Beobachtungen an einem 
